( 483 ) 

 peiii" d'eau ou acide carbonique), car il se manifeste en leur absence. 

 Une fonte maintenue en fusion pendant soixante-douze heures dans un ap- 

 pareil bien clos el sous une faible pression dégageait encore du gaz à la 

 tin de la troisième journée. Celte même fonte, placée dans une atniospliére 

 d'oxyde de carbone ou d'hydrogène, se conduit comme dans le vide 

 sec (i), et l'analyse nous a montré que le gaz qui se dégage est de l'oxyde 

 de carbone. La production continue de ce gaz ne peut pas provenir des 

 gaz dissous, puisque la température reste stationnaire; elle résulte d'une 

 réaction de la fonte sur la nacelle de porcelaine : c'est, en effet, ce que 

 l'analyse nous a appris. Nous avons reconnu que la fonte perd du carbone 

 et s'enrichit en silicium. Nous avons pu suivre l'enrichissement en silicium, 

 avec production d'oxyde de carbone sur des fontes contenant jusqu'à 8 

 pour loo de silicium. Au delà de cette teneur, la température de fusion du 

 métal s'élève tellement qu'il nous a fallu renoncer à étudier la réaction 

 dans des tubes de porcelaine. 



» Ces premières expériences montraient bien qu'à une température 

 supérieure à celle de la fusion de la fonte le carbure de fer jouit de la 

 propriété de réduire la silice (2), mais elles ne permettaient pas d'atteindre 

 la tension que l'oxyde de carbone doit exercer, pour qu'il y ait autant 

 de silicium oxydé qu'il s'en produit par l'action du carbone et du fer sur 

 la silice et les silicates. 



» Nous avons dû nous borner, pour le moment, à déterminer l'enri- 

 chissement en silicium d'une fonte en fusion, sous une pression d'oxyde 

 de carbone voisine de celle que possède ce gaz dans les foyers métallin-- 

 giques. Nous avons eu recours à l'emploi de la cjaize, substance réfrac- 

 taire très-siliceuse et très-pauvre en alcalis (3). 



» Une fonte grise, qui contenait 0,21 pour 100 de silicium et 5,32 de 

 carbone, a été chauffée dans un creuset de gaize d'une très-grande épais- 

 seur, placé au milieu d'un creuset de plombagine brasqué avec du charbon 



(i) Dans toutes ces expériences, le dégagement des gaz est accompagné de projections; 

 il faut donc avoir soin de garantir la couverte du tube de porcelaine, car elle cesse d'être 

 imperméable dès qu'elle est attaquée par le ler. 



(a) Le colonel Caron, dans une Note insérée aux Comptes rendus, t. LXII, p. 266, dit : 

 « Ceux qui n'admettent pas comme démontrée l'absorption directe (des gaz) penseront que 

 les soufflures de l'acier, fondu en creuset et abandonné à un refroidissement lent, proviennent 

 d'un dégagement de gaz produit par l'action du carbone sur un corps qui se trouve mélangé 

 ou dissous dans l'acier. » 



(3) yoir, pour les analyses de la gaize, le Mémoire de MM. II. Sainte-Claire Devilie et 

 Desnoyers {^Comptes rendus, t. LXX, p. 58i). 



